ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๖๓๙(พ.ศ. ๒๕๕๗)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. ๒๕๑๑เรื่องแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ(แก้ไขครั้งที่ ๑) โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2549 - 2554อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจมาตรฐานเลขที่ มอก. 2549 - 2554 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๔๓ (พ.ศ.๒๕๕๔) ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้1. ให้แก้ไขหมายเลขมาตรฐานเลขที่ มอก. 2549 - 2554 เป็น มอก. 2549 - 25572. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน4.2 ส่วนผสมเส้นด้ายเป็นเส้นใยพอลิเอสเทอร์ (70 ± 3)% และเส้นใยฝ้าย (30 ± 3)%3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.3 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน5.3 สีต้องมีสีกากีตามมาตรฐาน PANTONE Textile Cotton Selector No. PANTONE 19 - 0608 TC X โดยวัดค่าสีด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ มีสภาวะในการวัด D65/10º โดยตัวอย่างทุกชิ้นมีค่าความแตกต่างของค่าสี(ΔECMC(2 : 1)) ไม่เกิน 0.7 การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ9.24. ให้เพิ่มเติมข้อความใหม่ในข้อ 5.4 คุณลักษณะทางกายภาพ ตารางที่ 1ดังต่อไปนี้ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางกายภาพ(ข้อ 5.4)รายการที่คุณลักษณะหน่วยเกณฑ์กำหนดวิธีทดสอบตาม1การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง 3 รอบ ไม่เกิน- แนวด้ายยืน- แนวด้ายพุ่ง%± 2.51± 3 1มอก.121 เล่ม 21ซักตามวิธีที่ 5 ก ทำให้แห้งด้วยถังหมุนที่อุณหภูมิ 60oC2ความคงทนของสีต่อการซัก ไม่น้อยกว่า- การเปลี่ยนสี- การเปื้อนสีเกรย์สเกลระดับ44มอก.121 เล่ม 3วิธีที่ C (3)3ความคงทนของสีต่อเหงื่อ ไม่น้อยกว่า- การเปลี่ยนสี- การเปื้อนสีเกรย์สเกลระดับ44มอก.121 เล่ม 44ความคงทนของสีต่อการขัดถู ไม่น้อยกว่า- สภาพแห้ง- สภาพเปียกเกรย์สเกลระดับ43 - 4มอก.121 เล่ม 55ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์กเทียบกับผ้าบลูวูลมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าระดับ4 - 5มอก.121 เล่ม 26ความคงทนของสีต่อการกดทับด้วยความร้อน ไม่น้อยกว่า- การเปลี่ยนสี- การเปื้อนสีเกรย์สเกลระดับ4 - 54 - 5ข้อ 9.3.17ความคงทนต่อการขึ้นเม็ด ภายหลังการขัดถู (7 000 รอบ) ไม่น้อยกว่าระดับ3 - 4ข้อ 9.3.28แรงดึงขาด ไม่น้อยกว่า- แนวด้ายยืน- แนวด้ายพุ่งN1 350850มอก.121 เล่ม 99แรงฉีกขาด ไม่น้อยกว่า- แนวด้ายยืน- แนวด้ายพุ่งN3020มอก.121 เล่ม 1810ความเรียบของผ้าภายหลังการซัก และทำให้แห้ง 3 รอบ (Smoothnessappearance) ไม่น้อยกว่าระดับSA 3ให้ซักตาม มอก.121เล่ม 21 วิธีที่ 5 กทำให้แห้งด้วยถังหมุนที่อุณหภูมิ 60oC และประเมินผลตามข้อ9.3.6หมายเหตุ 1 - หมายถึง การหดตัว+ หมายถึง การยืดตัว5. ให้แก้ไขข้อ 9.2.1.1 เป็น9.2.1.1 ผ้าสีมาตรฐาน PANTONE Textile Cotton Selector No. PANTONE 19-0608 TC X ซึ่งนำมาพับทบเป็น 4 ชั้น ให้มีขนาดเหมาะสมกับช่องแสง (aperture) ของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์6. ให้ยกเลิกความ ในข้อ 9.2.1.2 บรรทัดที่ 2 คำว่า และ CWF/10º7. ให้ยกเลิกความ ในข้อ 9.2.3.1 บรรทัดที่ 2 คำว่า และ CWF/10º8. ให้ยกเลิกความ ในข้อ 9.2.3.2 (3) บรรทัดที่ 1 คำว่า และ ΔH*9. ให้เพิ่มข้อ 9.3.6 ดังต่อไปนี้9.3.6 ความเรียบของผ้าภายหลังการซักและทำให้แห้ง 3รอบ ให้ใช้วิธีประเมินผลตาม AATCC TestMethod 124ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[๑]ประกาศณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗จักรมณฑ์ผาสุกวนิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมปริยานุช/ผู้จัดทำ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ภีราพร/ผู้ตรวจ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง/หน้า ๒๒/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗